Zweiter Abschnitt. Harze. 369 



echten japanischen Lack: Rhuskompagnie-Lack - - bildet eine graugelb- 

 liche, sirupdicke Fliissigkeit, welche gleich dem echten japanischen Lack 

 sich an der Luft rasch in eine briiunliche und spater schwarzliche Masse 

 verwandelt. Wahrend aber der echte japanische Lack selbst im feuchten 

 Schranke in 1 2 Tagen vollkommen eintrocknet, tritt bei dem Rhus- 

 kompagnie-Lack selbst nach Wochen keine vollige Erstarrung ein. In der 

 Warme des Luftbades tritt allerdings rasch das Eintrocknen ein, wodurch 

 der Rhuskompagnie-Lack sich vom echten japanischen Lack unterscheiden 

 wttrde; denn nach alien Berichten iiber die Herstellung der japanischen 

 Lackwaren fuhrt erhuhte Temperatur nicht zum Festwerden des Lackes. 



Der Rhuskompagnie-Lack sinkt im Wasser unter, seine Dichte be- 

 tragt bei 20 G 1,057!), er verteilt sich in Chloralhydrat und bildet nach 

 einiger Zeit eine klare braune Losung, auf welcher eine ilberaus fein- 

 kornige ruBartige Masse schwimmt. In absolutem Alkohol losen sich 

 etwa 55,4 Proz. auf. Es scheint iiberhaupt in betreff der Luslichkeit 

 in den gewuhnlichen Harzlosungsmitteln kein Unterschied zwischen dem 

 echten japanischen Lack und dem Rhuskompagnie-Lack zu bestehen. 

 Hingegen finde ich, daC der Rhuskompagnie-Lack im Mikroskope ein 

 anderes Bild darbietet, als der echte japanische Lack nach Reins oben 

 mitgeteilter Beschreibung. Unterm Mikroskop erscheint der erstere nam- 

 lich als eine klare farblose Fliissigkeit, in welcher dicht nebeneinander 

 iiberaus kleine Kiigelchen liegen, welche zweifellos Tropfchen sind, da 

 sie nach langerem Liegen des Praparates zu gro'Beren Tropfen zusammen- 

 flieBen. Diese groBeren Tropfen sind zum groBeren Teile lichtbraunlich 

 und nehmen immer mehr und mehr eine dunklere Farbung an, zum 

 geringen Teile sind und bleiben diese groBeren Tropfen farblos. Zwischen 

 den friiher genannten feinen TrOpfchen erscheinen in der farblosen fliissigen 

 Grundmasse feste, anscheinend ungeformte farblose Korper, welche im Po- 

 larisationsmikroskope aufleuchten. Nach langerem Liegen des Praparates 

 scheiden sich Kristalle aus, welche dem hexagonalen System anzugehuren 

 scheinen. Beim Erstarren der Masse nimmt die Menge der Kristalle zu. 

 Die friiher genannten ungeformt erscheinenden doppeltbrechenden Korper 

 scheinen mil den ausgeschiedenen Kristallen substantiell identisch zu sein. 



LaBt man den Rhuskompagnie-Lack erharten, so bekommt man 

 unterm Mikroskop dasselbe Bild, welches echter (einfacher, dunkler, 

 nicht besonders gefarbter) japanischer Lack darbietet. Man sieht nam- 

 lich eine in diinner Schicht briiunliche durchscheinende Masse, welche 

 sich aus iiberaus feinen, stellenweise zu stengeligen oder verastelten 



wiederholt und iiberhaupt nur eine sehr unvollkommene Charakteristik dieses Korpers 

 geliefert werden konnte. 



1) Nach einer pyknometrisch von Prof. Karl Linsbauer im Wiener pflanzen- 

 physiologischen Institute ausgefiihrten Bestimmung. 



Wiesner, Kohstoffe. I. Band. 3. Aufl. 24 



